ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 18 (1) (2015): 1 – 6
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Pengaruh Penambahan Polivinil Alkohol pada Biomassa Tongkol Jagung-Bulu Ayam sebagai Adsorben Campuran Ion Logam Timbal (Pb 2+ ) dan Ion Logam Krom Total
Aulannisa Elqudsy a , Rum Hastuti a* , Didik Setyo Widodo a
a Analytical Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: rum.hastuti@live.undip.ac.id
A r t i c l e I n f o A b s t r a c t Keywords: polyvinyl alcohol (PVA), BET, FTIR
Research on the effect of addition of polyvinyl alcohol (PVA) on the biomass of corncob-chicken feather for the adsorption of mixture of lead ion (Pb 2+ ) and total chromium ion has been done. The objectives of this study were to obtain a crosslinked corncob-chicken feather adsorbent (A 1 ) and corncob-chicken feather - PVA adsorbent (A 2 ), to obtain the adsorbent character using FTIR and BET and to obtain data of effectiveness of adsorbent in absorbing mixture of Pb 2+ ion and chromium ion total. The research was conducted through several stages, i.e. the making of  A 1 and A 2 adsorbent, characterization using FTIR and BET. Furthermore, adsorbents A 1 and A 2 were used for the absorption of mixture of Pb 2+ metal ion and total chromium metal ion with variation of contact time and concentration. FTIR data showed that the adsorbent A 1 had more OH group than A 2 . The result of BET analysis showed that A 2 adsorbent decreased surface area and total pore  volume  by  39.83%  and  21.95%  and  increased  the  average  pore  size  of  30.12%.  The adsorbent adsorption capacity of A 1 was 5,22 x 10 -5 mol / g for Pb 2+ and 1.05 x 10 -4 mol/g for total chromium metal ions, whereas by  A 2 adsorbent was 4.10 x 10 -5 mol/g for Pb 2+ and 7,77 x 10 -5 mol/g for total chromium metal ions. Based on the results of the research can be concluded that the adsorbent A 2 had a better metal ion adsorption capability than the adsorbent A 1 .

## A b s t r a k
Kata Kunci: polivinil alkohol (PVA), BET, FTIR
Penelitian  tentang  pengaruh  penambahan  polivinil  alkohol  (PVA)  pada  biomassa  tongkol jagung-bulu  ayam  untuk  adsorben  campuran  ion  timbal  (Pb 2+ )  dan  ion  krom  total  telah dilakukan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  adsorben  tongkol  jagung-bulu ayam yang terikat silang (A 1 ) dan adsorben tongkol jagung bulu ayam-PVA (A 2 ), memperoleh data karakter menggunakan FTIR dan BET serta mendapatkan data efektivitas adsorben dalam menyerap campuran ion Pb 2+ dan ion krom total. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yaitu  pembuatan adsorben  A 1 ,  pembuatan adsorben  A 2 ,  karakerisasi  menggunakan FTIR  dan BET. Selanjutnya adsorben A 1 dan A 2 digunakan untuk penyerapan campuran ion logam Pb 2+ dan ion logam krom total dengan variasi waktu kontak dan konsentrasi. Data FTIR menunjukkan bahwa adsorben A 1 mempunyai gugus OH yang lebih banyak dibandingkan A 2 . Hasil analisis BET menunjukkan  adsorben  A 2 mengalami  penurunan  luas  permukaan  dan  total  volume  pori sebesar  39,83%  dan  21,95%  serta  peningkatan  rata-rata  ukuran  pori  sebesar  30,12%.  Daya adsorpsi adsorben A 1 adalah sebesar 5,22 x 10 -5 mol/g untuk Pb 2+ dan 1,05 x 10 -4 mol/g untuk ion logam krom total, sedangkan oleh adsorben A 2 adalah sebesar 4,10x 10 -5 mol/g untuk Pb 2+ dan 7,77 x 10 -5 mol/g untuk ion logam krom total. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adsorben A 2 mempunyai kemampuan adsorpsi ion logam yang lebih baik dibandingkan adsorben A 1 .
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 18 (1) (2015): 1 – 6

## 1. Pendahuluan
Air  limbah  dari  perindustrian  dan  pertambangan merupakan  sumber  utama  polutan  logam  berat. Logam berat dapat membahayakan bagi kesehatan manusia jika konsentrasi  melebihi  ambang  batas  yang  diijinkan. Meskipun  konsentrasi  belum  melebihi  ambang  batas, keberadaan  logam  berat  tetap  memiliki  potensi  bahaya untuk  jangka  waktu  yang  panjang  karena  logam  berat telah  diketahui  bersifat  akumulatif  dalam  sistem biologis.  Oleh  sebab  itu,  saat  ini  lembaga-lembaga pemerintahan  juga  memberikan  perhatian  yang  serius dan membuat aturan yang ketat terhadap pengolahan air limbah industri sebelum dibuang ke perairan terbuka [1].
Logam  berat  yang  ada  di  dalam  limbah  contohnya adalah  kromium  dan  timbal.  Keracunan  timbal  telah  di kenal sebagai salah satu masalah kesehatan lingkungan yang cukup serius di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia [2]. Kromium merupakan unsur yang sangat toksik. Penyebaran kromium biasanya terdapat pada garam kromat seperti NA 2 CrO 4 . Garam ini akan larut dalam air dan akan diserap oleh aliran darah yang  akan  menyebabkan  kanker  paru-paru  dalam periode 10-15 tahun [3]. Pencegahan semakin meluasnya pencemaran timbal dan krom dapat diupayakan melalui pengurangan  atau  reduksi  kadar  timbal  diperairan. Perkembangan  teknologi recovery  logam  berat  terkini diarahkan  untuk  memanfaatkan  bahan  baku  yang berpotensi  sebagai  limbah  dilingkungan  sebagai adsorben.
Adsorpsi  merupakan  fenomena  yang  melibatkan interaksi  fisik,  kimia  dan  gaya  elektrostatik  antara adsorbat  dengan  adsorben  pada  permukaan  adsorben. Adsorpsi memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan metode lainnya, diantaranya memerlukan biaya yang relatif murah, proses relatif sederhana, efektivitas dan  efisiensi  tinggi  serta  dapat  dipergunakan  ulang (regenerasi). Adsorben yang sering digunakan merupakan  limbah  hasil  pertanian,  perkebunan,  dan peternakan seperti bulu ayam dan tongkol jagung.
Produksi  jagung  di  Indonesia  setiap  tahunnya menunjukkan  peningkatan.  Menurut  data  Kementerian Pertanian (2007), produksi jagung rata-rata diperkirakan  sebanyak  12.193.101  ton  per  tahun.  Dari produksi jagung tersebut diperkirakan akan menghasilkan  limbah  sebanyak  8.128.734  ton  tongkol jagung  per  tahun.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan penelitian  guna  mengurangi  volume  limbah  tongkol jagung  dan  meningkatkan  nilai  tambahnya.  Salah  satu upaya  yang  dilakukan  untuk  memanfaatkan  limbah pertanian  tersebut  ialah  diolah  menjadi  sebagai adsorben.  Zat  yang  berguna  sebagai  adsorben  pada tongkol  jagung  yaitu  selulosa  (41%)  dan  hemiselulosa (36%) yang cukup tinggi [4].
Permasalahan  lain  yang  muncul  yaitu  peningkatan usaha peternakan ayam dapat menimbulkan peningkatan  limbah  bulu.  Bulu  ayam  mengandung protein serat atau keratin yaitu: protein kasar (80,00%), lemak kasar (7,79%) dan serat kasar (0,88%) [5]. Salah satu  protein  yang  terkandung  dalam  bulu  ayam  adalah
keratin yang mengandung gugus-gugus N-H, C=O, O-H, COOH  dan  S-H  [6].  Sifat-sifat  keratin  yang  dikaitkan dengan  gugus  asam  amino  dan  hidroksil  yang  terikat, maka  menyebabkan  sifat  polielektrolit  kation  sehingga dapat  berperan  sebagai  penukar  ion  dan  sebagai adsorben terhadap logam berat dalam air limbah [7].
Berdasarkan uraian di atas ini menunjukkan tongkol jagung-bulu  ayam  dapat  digunakan  sebagai  adsorben untuk  mengadsorpsi  ion  logam  berat.  Oleh  karena  itu, pengembangan  penelitian  ini diadaptasi  dari  penelitian sebelumnya  yaitu  penambahan  polivinil  alkohol  pada tongkol jagung-bulu ayam diharapkan dapat meningkatkan daya adsorpsi dan memperluas permukaan  pori-pori dalam  tongkol  jagung-bulu  ayam untuk mengatasi ion logam berat tembaga dan krom total dalam limbah cair industri logam. Karakterisasi adsorben biomassa tongkol jagung-bulu ayam menggunakan BET (Brunauer  Emmett  Teller),  dan  FT-IR  spectroscopy, sedangkan  limbah  campuran  logam  berat  yang  sudah diberi perlakuan adsorpsi dapat dianalisis menggunakan AAS.

## 2. Metode Penelitian

## Preparasi Adsorben Biomassa Bulu Ayam.
Bulu ayam dicuci dengan air dan deterjen, kemudian dijemur sampai kering dan hilang baunya. Setelah kering, bulu  ayam  tersebut  dipotong  kecil-kecil  dan  digiling, sehingga diperoleh adsorben yang halus. Adsorben yang sudah  halus  direndam  dengan  dietileter  sampai terendam  selama  24  jam  kemudian  disaring  dengan menggunakan  corong Buchner.  Residu  yang  didapat dikeringkan  kemudian  dikarakterisasi  dengan  FTIR, sehingga adsorben siap digunakan.

## Preparasi Adsorben Serbuk Tongkol Jagung.
Tongkol  Jagung  dicuci  dan  dikeringkan  hingga kering  selama  ±24  jam  kemudian  dihaluskan  dengan Ballmill  dan  disaring  dengan  ukuran  150  mesh  hingga diperoleh  serbuk  tongkol  jagung.  Hasil  yang  didapat dikeringkan  kemudian  dikarakterisasi  dengan  FTIR, sehingga adsorben siap digunakan.
Preparasi Adsorben Tongkol Jagung – Bulu Ayam (A 1 )
Serbuk  tongkol  jagung  direndam  dalam  larutan asetat-bulu  ayam  selama  30  menit.  Setelah  itu  diambil dan  direndam  dalam  larutan  NaOH  1  M  selama  24  jam. Kemudian,  direndam  selama  24  jam  dalam  larutan pengikat silang glutaraldehid 0,02% (v/v).
Preparasi Adsorben Tongkol Jagung – Bulu Ayam dan PVA (A 2 )
Serbuk tongkol jagung direndam dalam larutan bulu ayam-PVA  selama  30  menit.  Setelah  itu  diambil  dan direndam  dalam  larutan  NaOH  1  M  selama  24  jam. Kemudian,  direndam  selama  24  jam  dalam  larutan pengikat silang glutaraldehid 0,02% (v/v).
Optimasi Penyerapan Campuran Ion Logam Pb 2+ dan Ion Logam Krom Total Oleh Adsorben A 1 dan A 2

## Waktu kontak
Adsorben A 1 maupun A 2 selanjutnya ditambahkan 50 ml campuran larutan Pb 2+ dan ion logam krom total (1:1) dengan  diatur  pada  pH  5,  dan  diaduk  kembali  dengan variasi  waktu  30,  60,  90,  120  dan  150  menit.  Larutan disaring dan filtratnya dianalisis dengan AAS.

## Konsentrasi
Adsorben  A 1 maupun  A 2 ditambahkan  campuran larutan Pb 2+ dan ion logam krom total pada pH 5 dengan konsentrasi  yang  divariasi  yaitu  10,  20,  30,  40,  dan  50 ppm  dan  direndam  sampai  batas  waktu  serapan optimum.  Larutan  disaring  dan  filtratnya  dianalisis dengan AAS.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## Karakterisasi Adsorben Menggunakan FTIR
Analisis  dengan  menggunakan Fourier  Transform Infrared
Spectroscopy (FTIR) bertujuan untuk menentukan gugus fungsi yang ada pada tongkol jagung, bulu ayam, adsorben tongkol jagung-bulu ayam (A 1 ) dan adsorben tongkol jagung-bulu ayam modifikasi PVA (A 2 ). Hasil analisis spektra FTIR dapat dilihat pada gambar 1.
Dari gambar 1 pada spektra 3410 cm -1 menunjukkan rentang  vibrasi  ulur  OH,  vibrasi  C-H  ulur  muncul  pada serapan 2922 cm -1 , vibrasi C-O ulur muncul pada serapan 1039 cm -1 , vibrasi CH 2 muncul pada serapan 1427 cm -1 dan ikatan β -glikosida  muncul  pada  serapan  887  cm -1 [8]. Berdasarkan  hasil  spektra  FTIR  dapat  disimpulkan bahwa  di  dalam  tongkol  jagung  terdapat  gugus-gugus selulosa.
Gambar 1. Spektra FTIR Tongkol Jagung
Gambar 2. Spektra FTIR bulu ayam [9]
Dari gambar 2 pada spektra 3294 cm -1 menunjukan rentang vibrasi ulur O-H simetris N-H diperkuat dengan adanya N-H tekuk yang menyerap dekat pada 1543 cm -1 . Vibrasi  ulur  C-H  muncul  pada  serapan  2931  cm -1 yang diperkuat C-H tekuk pada 1450 cm -1 . Adanya pita serapan pada daerah 1651 cm -1 yang diidentifikasi sebagai gugus C=O,  pada  serapan  1234  cm -1 menandai  vibrasi  ulur rentangan  dari C-O  asam  karboksilat  [10].  Berdasarkan hasil  spektra  FTIR  dapat  disimpulkan  bahwa  di  dalam bulu ayam terdapat gugus-gugus keratin.
Gambar 3. Spektra FTIR adsoben A 1 dan adsorben A 2
Hasil  yang  diperoleh  pada  spektra  FTIR,  pada gambar 3 menunjukkan adanya gugus yang mempunyai pergeseran  kimia  seperti  yang  ditunjukan  oleh  spektra FTIR bulu ayam (gambar 6) dan tongkol jagung (gambar 5) sehingga dapat disimpulkan bahwa baik A 1 maupun A 2 mengandung  keratin  dan  selulosa.  Jika  A 1 dan  A 2 dibandingkan, tidak terlihat adanya perubahan bilangan gelombang. Hal ini dikarenakan PVA mempunyai gugus yang  sama  dengan  selulosa  yaitu  gugus  OH.  Namun terjadi perubahan pada % transmitan yang berhubungan dengan  absorbansi.  Hubungan  antara  absorbansi  dan transmitan dapat digambarkan dengan persamaan A=log 1/T,  dengan A  (adsorbansi)  sebanding  dengan  C (konsentrasi)  dan  berbanding  terbalik  dengan T (transmitansi).
Berdasarkan  gambar  3,  terlihat  bahwa  % T  pada adsorben  A 1 sebesar  14%  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  adsorben  A 2 sebesar  10%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  absorbansi  pada  adsorben  A 2 (1,0)  lebih  besar dibandingkan  dengan  A 1 (0,85)  dengan  peningkatan sebesar 15% . Ini menunjukkan bahwa jumlah gugus OH yang  berperan  dalam  pengikat  ion  logam  lebih  banyak
sehingga penambahan PVA dapat memperbaiki kapasitas adsorpsi dari adsorben.

## Karakterisasi Adsorben Menggunakan BET
Analisis  dengan  BET  ( Brunauer,  Emmet,  Teller) bertujuan untuk mengetahui luas permukaan, rata- rata pori,  dan  total  volume  pori  adsorben.  Karakterisasi adsorben  A 1 dan  adsorben  A 2 dengan  BET  terlihat  pada tabel 1.
Tabel 1: Hasil analisis BET Hasil Tongkol Jagung-Bulu Ayam Tanpa PVA Dengan PVA Luas Permukaan (m 2 /g) 0.836 0,503 Total Volume Pori (cc/g) 1,23.10 -3 0,96.10 -3 Rata-rata Pori (A) 59,008 76,780
Berdasarkan data pada tabel 1 terlihat pada adsorben A 2 mengalami  penurunan  luas  permukaan  dan  total volume  pori  sebesar  39,83%  dan  21,95%  serta peningkatan  rata-rata  ukuran  pori  sebesar  30,12%. Penurunan luas permukaan dan total volume pori, serta peningkatan  rata-rata  ukuran  pori  disebabkan  karena penambahan  PVA  yang  selain  sebagai  penyumbang gugus OH juga bersifat sebagai perekat serta porogenitas.
P enentuan Kemampuan Penyerapan Campuran Ion Logam Pb 2+ dan Ion Logam Krom Total oleh adsorben A 1 maupun adsorben A 2
Salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  proses penyerapan  adalah  waktu  kontak  antara  adsorben dengan adsorbat.
Gambar 4. Grafik persentase teradsorb campuran ion logam dengan variasi waktu kontak pada adsorben A 1
Variasi  waktu  kontak  dilakukan  yaitu  30,  60,  90, 120,150  menit  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  waktu kontak  terbaik.  Pengaruh  waktu  kontak  terhadap kemampuan penyerapan campuran ion logam timbal dan krom total oleh adsorben  A 1 maupun adsorben A 2 dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5.
Gambar  4  dan  gambar  5  menunjukan  adsorpsi campuran ion logam Pb 2+ dan ion logam krom total oleh adsorben  A 1 mengalami  penyerapan  terbaik  pada waktu 120 menit. Sedangkan  untuk  adsorben  A 2 waktu  terbaik yang diperoleh yaitu waktu 90 menit.
Waktu  adsorbsi  terbaik  untuk  adsorben  A 1 lebih singkat  jika  dibandingkan  dengan  adsorben  A 2 .  Waktu adsorpsi  yang  lebih  singkat  menunjukkan  penyerapan yang  terjadi  lebih  cepat,  ini  disebabkan  karena  adanya penambahan  gugus  aktif  OH  dan  membesarnya  ukuran pori adsorben oleh PVA.
Adsorpsi campuran ion logam baik pada adorben A 1 maupun  A 2 terlihat  bahwa  adsorbsi  Pb 2+ lebih  baik  jika dibandingkan  dengan  adsorpsi  ion  logam  krom  total. Pembuktian  kemungikan  terjadinya  kompetisi  Antara kedua logam,  maka dilakukan adsorpsi masing-masing logam  dengan  adsorben  A 1 maupun  adsorben  A 2 pada waktu  terbaik  dan  konsentrasi  logam  sama,  hasil adsorpsi yang terjadi ditunjukkan pada tabel
Tabel 2: Kapasitas adsorpsi masing-masing Pb 2+ dan ion logam krom total Sampel Tunggal Campuran Ion Logam qe (mg/g) Ion Logam qe (mg/g) A 1 Pb 2+ 0,988 Pb 2+ 0,663 Cr 1,003 Cr 0,579 A 2 Pb 2+ 0,989 Pb 2+ 0,969 Cr 1,004 Cr 0,927
Tabel  2  menunjukan  bahwa  ion  logam  dalam keadaan tunggal baik Pb 2+ maupun ion logam krom total mempunyai  kemampuan  adsorpsi  oleh  adsorben  sama kuat sekitar 1,0 mg/g. Jika dibandingkan dengan adsorpsi ion  logam  campuran  terlihat  bahwa  kemampuan adsorpsi  mengalami  penurunan,  baik  pada  adsorben  A 1 maupun  adsorben  A 2 .  Ini  menunjukan  bahwa  pada campuran  ion  logam  terjadi  kompetisi  kemampuan teradsorpsi  antara  Pb 2+ dan  ion  logam  krom  total  oleh adsorben.
Penentuan Kemampuan Penyerapan Campuran Ion Logam Pb 2+ dan Ion Logam Krom Total pada Pengaruh Konsentrasi
Penentuan  konsentrasi  dilakukan  dengan  kondisi waktu  terbaik  pada  waktu  kontak  120  menit  untuk adsorben A 1 dan waktu kontak 90 menit untuk adsorben A 2 .  Hasil  adsorpsi  ion  logam  Pb 2+ dan  ion  logam  krom total oleh adsorben A 1 maupun adsorben A 2 dapat dilihat pada gambar 6 dan gambar 7.
Gambar 6. Grafik persentase teradsorb campuran ion logam dengan konsentrasi pada adsorben A 1
Gambar 7. Grafik persentase teradsob campuran ion logam dengan konsentrasi pada adsorben A 2
Gambar  6  dan  gambar  7  menunjukkan  bahwa semakin besar konsentrasi campuran ion logam Pb 2+ dan ion  logam  krom  total  maka  kemampuan  adsorpsi adsorben  A 1 maupun  A 2 terjadi  penurunan.  Hal  ini disebabkan  dengan  semakin  besar  konsentrasi  larutan logam,  akan  semakin  banyak  molekul  ion  logam  yang berinteraksi dengan adsorben sehingga pada suatu saat akan mencapai batas optimum adsorbsi.
Data  yang  dihasilkan  diinterpresitasikan  dengan isotherm  adsorpsi Langmuir  [11]  untuk  menentukan kapasitas adsorpsi maksimum ion logam Pb dan Cr oleh adsorben A 1 maupun A 2 yaitu:
𝐶 𝑒 𝑞 = 1 𝑄° . 𝐶 𝑒 +
1 𝑏 . 𝑄° . . . . . . . . . . . . (6)
Dengan Ce adalah konsentrasi sisa (mg/L), q adalah berat logam teradsorbsi (mg/g),b adalah konstanta, dan Q 0 adalah  kapasitas  adsorbsi  maksimum  (mg/g). Sedangkan  untuk  mengetahui  jenis  interaksi  antara logam  dan  adsorben  dapat  dilakukan  dengan menghitung energi adsorbsi berdasarkan rumus [12]:
𝐸 𝑎𝑑𝑠  =   −∆𝐺 0 𝑎𝑑𝑠  = 𝑅 𝑇 ln 𝐾
K  adalah  tetapan  kesetimbangan  adsorbsi  yang diperoleh  dari  persamaan  Langmuir  dan  energi  total adsorpsi  sama  dengan  energi  bebas  Gibbs  [12].  Dari perhitungan  energi  adsorpsi  diperoleh  data  yg ditunjukan pada tabel 5.
Tabel 3: Energi adsorbsi ion logam oleh adsorben A 1 dan A 2
Sampel Ion Logam Q0 (mol/g) Eads (kJ/mol) A 1 Pb 2+ 5,22.10 -5 29,74 Cr 1,05.10 -4 24,47 A 2 Pb 2+ 4,10.10 -5 30,97 Cr 7,77.10 -5 26,22
Tabel  3  menunjukan  hasil  perhitungan  kapasitas adsorpsi maksimum campuran ion logam Pb 2+ dan krom total oleh adsorben A 2 lebih besar dibandingkan dengan adsorben  A 1 ,  hal  ini  dikarenakan  adsorben  A 2 memiliki gugus  bermuatan  negatif  lebih  banyak  sehingga  ion logam yang bermuatan positif dapat berinteraksi dengan adsorben  secara  kimia.  Sedangkan  energi  adsorpsi  Pb 2+ dan ion logam krom total baik oleh adsorben A 1 maupun A 2 dikategorikan  sebagai  adsorpsi  secara  kimia (kemisorpsi)  yang  melibatkan  ikatan  langsung  antara adsorbat  dengan  gugus  aktif  adsorben.  Seperti  yang dijelaskan  oleh  Adamson  [13]  bahwa  adsorpsi  kimia (kemisorpsi)  terjadi  apabila  energi  adsorbsi  lebih  dari 20,92 kJ/mol.
Gambar 8. Spektra FTIR
Hal ini dibuktikan oleh gambar 8 yang menunjukan hasil spektra adsorben setelah mengadsorpsi campuran ion  logam  Pb 2+ dan  ion  logam  krom  total  terjadi pergeseran bilangan gelombang pada gugus spektra FTIR adsorben  A 2 setelah  adsorpsi  yaitu  pada  671  cm -1 yang menunjukan  serapan  Pb-N  dan  pada  524  cm -1 yang menunjukan  serapan  Pb-O  [14]  dan  pada  408  cm -1 menunjukan serapan Cr-N [15].

## 4. Kesimpulan
Adsorben  A 1 (tongkol  jagung-bulu  ayam)  maupun adsorben A 2 (tongkol jagung-bulu ayam modifikasi PVA) telah  berhasil  dibuat.  Karakterisasi  dengan  FTIR menunjukkan adsorben  A 2 mengalami  kenaikan  jumlah gugus  utama  yaitu  gugus  OH  dibandingkan  dengan adsorben  A 1 .  Karakterisasi  menggunakan  BET  untuk adsorben  A 2 mengalami  peningkatan  rata-rata  ukuran pori sebesar  30,12%.  Daya adsorpsi  adsorben  A 1 sebesar 5,2178.10 -5 mol/g untuk Pb 2+ dan 1,0486.10 -4 mol/g untuk ion  logam  krom  total,  sedangkan  adsorben  A 2 sebesar 4,1006.10 -5 mol/g untuk Pb 2+ dan 7,773.10 -5 mol/g untuk ion logam krom total.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  SY Quek, DAJ Wase, CF Forster, The use of sago waste for the sorption of lead and copper, Water Sa, 24, 3,
(1998) 251-256
[2]  Franck  Meyer,  Jean-Marie  Raquez,  Pierre  Verge, Inger  Martínez  de  Arenaza,  Borja  Coto,  Pascal  Van Der  Voort,  Emilio  Meaurio,  Bart  Dervaux,  Jose- Ramon Sarasua, Filip Du Prez, Poly (ethylene oxide)- b-poly (l-lactide) diblock copolymer/carbon nanotube-based nanocomposites: LiCl as supramolecular structure-directing agent,
Biomacromolecules,  12,  11,  (2011)  4086-4094 http://dx.doi.org/10.1021/bm201149g
[3]  Corie  Indria  Prasasti,  J  Mukono,  Sudarmaji Sudarmaji,  Toksikologi  Logam  Berat  B3  dan Dampaknya  terhadap  Kesehatan, Jurnal  Kesehatan Lingkungan Unair, 2, 2, (2006)
[4]  Klaus  J  Lorenz,  Karel  Kulp,  Handbook  of  cereal science  and  technology,  Marcel  Dekker,  New  York, 1991.
[5]  N  Elfia,  W  Suciati,  M  Nugroho,  Pengaruh Penggunaan  Tepung  Bulu  dan  Papain  dalam  Pakan Ayam  Broiller, Laporan  Penelitian,  Jurusan  Ilmu Ternak Universitas Brawijaya, Malang, (2002)
[6]  Ismael Alejandro Aguayo-Villarreal, Adrián Bonilla- Petriciolet, Virginia Hernández-Montoya, Miguel A. Montes-Morán,  Hilda  E.  Reynel-Avila,  Batch  and column  studies  of  Zn2+  removal  from  aqueous solution  using  chicken  feathers  as  sorbents, Chemical  Engineering  Journal,  167,  1,  (2011)  67-76 http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.11.107
[7]  T. C. Tan, C. K. Chia, C. K. Teo, Uptake of metal ions by chemically treated human hair, Water Research, 19, 2, (1985) 157-162 http://dx.doi.org/10.1016/0043-1354(85)90193-9
[8]  Robert  M  Silverstein,  G  Clayton  Bassler,  Terence  C Morrill,  Spectroscopic  identification  of  organic compounds, Wiley, New York, (1981) 196
[9]  Nailys  Sa'adah,  Pengaruh  Asam  Formiat  Pada  Bulu Ayam Sebagai Adsorben Terhadap Penurunan Kadar Larutan  Zat  Warna  Tekstil  Remazol  Golden  Yellow RNL, Chem Info Journal, 1, 1, (2013) 202-209
[10] Hardjono Sastrohamidjojo, Spektroskopi,
Yogyakarta: Liberty, (1991)
[11]  PW Atkins, Kimia Fisika jilid II. Kartohadiprodjo II, penerjemah; Rohhadyan T, editor, in, Oxford: Oxford University  Press.  Terjemahan  dari:  Physical Chemistry, 1999.
[12] Oscik,  Adsorption,  First  Edition  ed.,  Ellis  Horwood Limited, England, 1982.
[13] AW  Adamson,  Physical  chemistry  of  surfaces,  John willey and sons Inc, New York, (1990)
[14] I Markova-Deneva, Infrared spectroscopy investigation  of  metallic  nanoparticles  based  on copper,  cobalt,  and  nickel  synthesized  through borohydride  reduction  method, J.  Univ.  Chem. Technol. Metall, 45, 4, (2010) 351-378
[15] Jong-Ha Choi, In-Gyung Oh, Woo-Taik Lim, Keon- Sang  Ryoo,  Dong-Il  Kim,  Yu-Chul  Park,  Crystal Structure  and  IR  Spectroscopy  of  cis-[Cr (cyclam)(ONO) 2] NO  2, Journal  of  the  Korean Chemical Society, 49, 2, (2005) 239-242